Diamond enhancement
હીરાની વૃદ્ધિ એ ચોક્કસ સારવાર છે, જે કુદરતી હીરા (સામાન્ય રીતે જે પહેલેથી જ કાપીને રત્નોમાં ચમકાવવામાં આવે છે) પર કરવામાં આવે છે, જે હીરાની દ્રશ્ય રત્નશાસ્ત્રીય લાક્ષણિકતાઓને એક અથવા વધુ રીતે સુધારવા માટે રચાયેલ છે. આમાં કાળા કાર્બન સમાવેશને દૂર કરવા માટે લેસર ડ્રિલિંગ, નાની આંતરિક તિરાડોને ઓછી દૃશ્યમાન બનાવવા માટે અસ્થિભંગ ભરવા, રંગ ઇરેડિયેશન અને પીળા અને ભૂરા હીરાને આબેહૂબ પીળો, વાદળી અથવા ગુલાબી જેવા જીવંત ફેન્સી રંગ બનાવવા માટે એનીલિંગ સારવાર જેવી સ્પષ્ટતાની સારવારનો સમાવેશ થાય છે. CIBJO અને સરકારી એજન્સીઓ, જેમ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેડરલ ટ્રેડ કમિશન, સ્પષ્ટપણે વેચાણ સમયે તમામ હીરાની સારવારની જાહેરાતની જરૂર છે. કેટલીક સારવારો, ખાસ કરીને સ્પષ્ટતા માટે લાગુ કરાયેલી, ઉદ્યોગમાં અત્યંત વિવાદાસ્પદ રહે છે-આ પરંપરાગત ધારણામાંથી ઉદભવે છે કે રત્નોમાં હીરા એક અનન્ય અથવા "પવિત્ર" સ્થાન ધરાવે છે, અને જો ગ્રાહકના વિશ્વાસને નુકસાન પહોંચાડવાના ભય સિવાય અન્ય કોઈ કારણસર ન હોય તો તેને ખૂબ જ ધરમૂળથી વર્તવું જોઈએ નહીં. સ્પષ્ટતા અને રંગ ઉન્નત હીરા જ્યારે સમાન, સારવાર ન કરેલા હીરાની સરખામણીમાં ઓછા ભાવે વેચાય છે. આનું કારણ એ છે કે વૃદ્ધિ કરવામાં આવે તે પહેલાં ઉન્નત હીરાની મૂળ ગુણવત્તા ઓછી હોય છે, અને તેથી તેની કિંમત નબળી સ્તર પર હોય છે. વૃદ્ધિ પછી, હીરા દૃષ્ટિની રીતે તેમના બિન-ઉન્નત સમકક્ષો જેટલા સારા દેખાઈ શકે છે. સ્પષ્ટતામાં વધારો હીરાની સ્પષ્ટતા અથવા શુદ્ધતા હીરાના આંતરિક સમાવેશનો સંદર્ભ આપે છે, અને હીરાનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાં 4-સીમાંથી એક છે. હીરાની અંદર દેખાતા સામાન્ય સમાવેશોમાં કાળા કાર્બન ફોલ્લીઓ અને નાની તિરાડો છે, જેને સામાન્ય રીતે ફ્રેક્ચર અથવા "પીંછા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે ઉપરથી અથવા બાજુથી જોવામાં આવે ત્યારે તેમના પીંછાવાળા સફેદ દેખાવને કારણે. હીરામાં અન્ય સમાવેશ પણ હોઈ શકે છે જેમ કે હવાના પરપોટા અને ખનિજ થાપણો, જેમ કે લોખંડ અથવા ગાર્નેટ. હીરાનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે કદ, રંગ અને સમાવેશની સ્થિતિ પરિબળો છે, ખાસ કરીને જ્યારે અન્ય રત્નશાસ્ત્રીય લાક્ષણિકતાઓ ઉચ્ચ ધોરણની હોય. લેસર ડ્રિલિંગ લેસર ડ્રિલિંગ તકનીકોના વિકાસથી માઇક્રોસ્કોપિક સ્કેલ પર કાળા કાર્બન સમાવેશની દૃશ્યતાને પસંદગીયુક્ત રીતે લક્ષ્ય બનાવવાની, દૂર કરવાની અને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવાની ક્ષમતામાં વધારો થયો છે. હેમેટાઇટ સમાવેશન ધરાવતા હીરાને 1960ના દાયકાના અંતથી લેસર-ડ્રિલ કરવામાં આવે છે, જે તકનીકનો શ્રેય લુઇસ પર્લમેનને આપવામાં આવે છે, જેણે 1962માં જનરલ ઇલેક્ટ્રીકે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે હીરા સાથે સમાન એક બનાવવાના એક વર્ષ પછી સફળ પરીક્ષણ કર્યું હતું. લેસર ડ્રિલિંગ પ્રક્રિયામાં ઇન્ફ્રારેડ લેસર (આશરે 1064 એનએમ તરંગલંબાઇ પર સર્જિકલ ગ્રેડના) નો ઉપયોગ હીરામાં ખૂબ જ બારીક છિદ્રો (આશરે 0.02 મિલીમીટર વ્યાસ) કરવા માટે થાય છે જેથી કાળા કાર્બન સ્ફટિકના સમાવેશનો માર્ગ બનાવી શકાય. હીરા લેસર બીમની તરંગલંબાઇ માટે પારદર્શક હોવાથી, ડ્રિલિંગ પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે હીરાની સપાટી પર આકારહીન કાર્બન અથવા અન્ય ઊર્જા-શોષક પદાર્થનું કોટિંગ લાગુ કરવામાં આવે છે. લેસર પછી સમાવેશ માટે એક સાંકડી ટ્યુબ અથવા ચેનલને બાળે છે. એકવાર ડ્રિલ ચેનલ દ્વારા સમાવિષ્ટ કાળા કાર્બન સ્ફટિકના સ્થાન સુધી પહોંચી ગયા પછી, હીરાને સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં પલાળી દેવામાં આવે છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં પલાળ્યા પછી કાળો કાર્બન સ્ફટિક ઓગળી જશે અને પારદર્શક (રંગહીન) અને કેટલીકવાર સહેજ સફેદ અપારદર્શક બની જશે. સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ હેઠળ ફાઇન ડ્રિલ અથવા બોર છિદ્રો જોઈ શકાય છે, પરંતુ તે વિચલિત કરતા નથી અને હીરાની ચમક અથવા તેજને અસર કરતા નથી. જ્યારે નહેરો સામાન્ય રીતે સીધી દિશામાં હોય છે, ત્યારે સપાટી પરના પ્રવેશ બિંદુથી, કેટલીક ડ્રિલિંગ તકનીકો અંદરથી ડ્રિલ કરવામાં આવે છે, જેમાં પથ્થરની અંદર કુદરતી રીતે બનતા અસ્થિભંગનો ઉપયોગ કરીને કાર્બનિક "પીંછા" ની નકલ કરે છે. (આ પદ્ધતિને કેટલીકવાર કે. એમ. ડ્રિલિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે હિબ્રુમાં વિશેષ ડ્રિલિંગ માટે વપરાય છે.) નહેરો સૂક્ષ્મ હોય છે જેથી ગંદકી અથવા કચરો નહેરની નીચે ન જઈ શકે. સપાટી સુધી પહોંચતા છિદ્રો માત્ર ઝવેરીના 10x બૃહદદર્શક લેન્સ અથવા લૂપ જેવા સૂક્ષ્મ દર્શન દરમિયાન હીરાની સપાટીના પ્રકાશને પ્રતિબિંબિત કરીને જોઈ શકાય છે અને તે નરી આંખે અદ્રશ્ય હોય છે. 2, 500 વર્ષ જૂના રત્નોમાં રત્નોને વધારવાની પદ્ધતિ તરીકે અસ્થિભંગ ભરવાનું જોવા મળ્યું છે, ત્યારે હીરાના અનન્ય રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ માટે સરળ મીણ અને તેલની સારવાર કરતાં વધુ અદ્યતન પૂરકની જરૂર પડે છે. લેસર ડ્રિલિંગ તકનીક વિકસિત થયાના આશરે 20 વર્ષ પછી આ તકનીક ઉપલબ્ધ થઈ. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, "અસ્થિભંગ ભરણ" હીરાની અંદરના નાના કુદરતી અસ્થિભંગને નરી આંખે અથવા તો વિસ્તૃતીકરણ હેઠળ પણ ઓછા દૃશ્યમાન બનાવે છે. હીરાની અંદર અસ્થિભંગ ખૂબ જ સામાન્ય છે અને તે પૃથ્વીના પોપડાની અંદર હીરાની રચના દરમિયાન બને છે. જેમ જેમ ખરબચડો હીરા જ્વાળામુખીની નળીઓ દ્વારા પૃથ્વીના પડમાંથી ઉપર જાય છે તેમ તેમ તે ભારે દબાણ અને દબાણ હેઠળ આવે છે, અને આ મુસાફરી દરમિયાન હીરાની અંદર નાના અસ્થિભંગ થઈ શકે છે. જો આ અસ્થિભંગ દેખાય છે અને હીરાની સુંદરતાને નુકસાન પહોંચાડે છે, તો તેની માંગ ઘણી ઓછી હશે અને તે ઝવેરીઓ અને સામાન્ય લોકો માટે વેચાણપાત્ર નહીં હોય, જે તેમને અસ્થિભંગ ભરવા માટે ઉમેદવાર બનાવે છે અને આમ હીરાના દેખાવને દૃષ્ટિની રીતે સુધારે છે. હીરાનું અસ્થિભંગ ભરવું એ ઘણીવાર હીરાની વૃદ્ધિની પ્રક્રિયામાં છેલ્લું પગલું હોય છે, લેસર ડ્રિલિંગ અને સમાવિષ્ટોના એસિડ-કોતરણી પછી, જો અસ્થિભંગ સપાટી સુધી પહોંચે છે, તો કોઈ ડ્રિલિંગની જરૂર પડી શકે નહીં. આ પ્રક્રિયામાં હીરાના અંદાજિત રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ સાથે ખાસ-ફોર્મ્યુલેટેડ ફિલર્સનો ઉપયોગ થાય છે. ઇઝરાયલના રામત ગણના ઝ્વી યેહુદા દ્વારા તેની પહેલ કરવામાં આવી હતી અને યેહુદાનો ઉપયોગ હવે આ રીતે સારવાર કરાયેલા હીરાને લાગુ પડતા બ્રાન્ડ નામ તરીકે થાય છે. અન્ય એક ઇઝરાયેલી પેઢી કોસ એન્ડ શેચટરએ 1990ના દાયકામાં હેલોજન આધારિત ચશ્માનો ઉપયોગ કરીને યેહુદાની પ્રક્રિયામાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે અસફળ રહ્યો હતો. યેહુદા પ્રક્રિયા પાછળની વિગતો ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે, પરંતુ વપરાયેલ પૂરક લીડ ઓક્સિક્લોરાઇડ ગ્લાસ હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે, જે એકદમ નીચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે. ન્યૂયોર્ક સ્થિત ડાયલાસ પણ યેહુદા-આધારિત પ્રક્રિયા દ્વારા હીરાની સારવાર કરે છે, જે લીડ-બિસ્મથ ઓક્સિક્લોરાઇડ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે, પરંતુ વધુ સારા, વધુ ટકાઉ, ઓછા શોધી શકાય તેવા ફિલર્સ બનાવવા માટે સંશોધન હજુ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી અસ્થિભંગ ભરવાની પ્રક્રિયા માટે વધુ સિલિકોન આધારિત ફિલર્સ બનાવવામાં આવે છે. અસ્થિભંગથી ભરેલા હીરામાં હાજર પૂરકને સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર હેઠળ પ્રશિક્ષિત રત્નશાસ્ત્રી દ્વારા શોધી શકાય છેઃ જ્યારે દરેક હીરાને તેના અનન્ય આકાર, સ્થિતિ અને અસ્થિભંગની સ્થિતિને બંધબેસતા ઉપચાર મળે છે, ત્યાં સપાટી સુધી પહોંચતા છિદ્રો અને કાચની અંદર ડ્રિલ્ડ કરેલા હીરા, હવાના પરપોટા અને પ્રવાહ રેખાઓ સાથે સંકળાયેલા અસ્થિભંગના નિશાન હોઈ શકે છે, જે સારવાર વગરના હીરામાં ક્યારેય જોવા મળતા નથી. વધુ નાટકીય કહેવાતી "ફ્લેશ ઇફેક્ટ" છે, જે અસ્થિભંગથી ભરેલા હીરાને ફેરવવામાં આવે ત્યારે જોવા મળતી રંગની તેજસ્વી ચમકનો ઉલ્લેખ કરે છે; આ ચમકનો રંગ પ્રકાશની સ્થિતિ (અનુક્રમે પ્રકાશ ક્ષેત્ર અને શ્યામ ક્ષેત્ર) પર આધાર રાખીને વિદ્યુત વાદળી અથવા જાંબલીથી નારંગી અથવા પીળો હોય છે. ભરેલા અસ્થિભંગના સમતલની લગભગ સમાંતર દ્રશ્ય ક્ષેત્ર સાથે ફ્લેશ શ્રેષ્ઠ રીતે જોવા મળે છે (જોકે સારવાર ન કરવામાં આવેલા હીરામાં ચોક્કસ અસ્થિભંગ સમાન "ફ્લેશ અસર" નું કારણ બની શકે છે). મજબૂત રંગીન હીરામાં જો તપાસ સંપૂર્ણ કરતાં ઓછી હોય તો ફ્લેશ અસર ચૂકી શકાય છે, કારણ કે પથ્થરનો શરીરનો રંગ એક અથવા વધુ ફ્લેશ રંગોને છુપાવશે. ઉદાહરણ તરીકે, ભૂરા રંગના "શેમ્પેઇન" હીરામાં, નારંગી-પીળા રંગની ચમક છુપાવવામાં આવે છે, જેનાથી માત્ર વાદળી-જાંબલી ચમક જોવા મળે છે. અસ્થિભંગથી ભરેલા હીરાનું એક છેલ્લું પરંતુ મહત્વપૂર્ણ લક્ષણ એ છે કે તે ભરવાનો રંગ જ છેઃ તે કેટલીકવાર પીળોથી કથ્થઈ રંગનો હોય છે, અને પ્રસારિત પ્રકાશમાં દેખાતી હોવા સાથે, તે હીરાના એકંદર રંગને અસર કરી શકે છે, જેનાથી અસ્થિભંગ ભર્યા પછી હીરા સંપૂર્ણ રંગ ગ્રેડમાં પડી જાય છે. આ કારણોસર અસ્થિભંગ-ભરવાનું સામાન્ય રીતે માત્ર એવા પથ્થરો પર લાગુ કરવામાં આવે છે જેનું કદ સારવારને યોગ્ય ઠેરવવા માટે પૂરતું મોટું હોય છે, જો કે 0.02 કેરેટ (4 મિલિગ્રામ) જેટલા નાના પથ્થરો અસ્થિભંગથી ભરેલા હોય છે. હીરાનું અસ્થિભંગ ભરવું એ ઉદ્યોગની અંદર એક વિવાદાસ્પદ વ્યવહાર છે-અને લોકોમાં પણ વધુને વધુ-કારણ કે કેટલીક કંપનીઓ આ પથ્થરો વેચતી વખતે આ પ્રક્રિયાને જાહેર કરતી નથી. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે જ્યારે અસ્થિભંગ ભરવું એ એક ટકાઉ પ્રક્રિયા છે, ત્યારે કેટલાક ફિલર્સ ક્ષતિગ્રસ્ત થાય છે અને ચોક્કસ તાપમાને ઓગળી પણ શકે છે (), જેના કારણે ઝવેરીની મશાલની ગરમીમાં હીરાને "પરસેવો" આવે છે; આમ નિયમિત દાગીનાના સમારકામથી તિરાડો ભરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફિલરના નુકસાનને કારણે સ્પષ્ટતામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો ઝવેરી સારવાર વિશે જાગૃત ન હોય. ઉન્નત હીરાના પ્રમાણપત્ર પરની સ્થિતિ ધ્રુવીકૃત છે. એક તરફ પ્રભાવશાળી જેમોલોજિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અમેરિકા સહિત કેટલીક રત્નશાસ્ત્રીય પ્રયોગશાળાઓ અસ્થિભંગથી ભરેલા હીરા માટે પ્રમાણપત્રો આપવાનો ઇનકાર કરે છે. તેનાથી વિપરીત યુરોપિયન જેમોલોજિકલ લેબોરેટરીઝ (ઇ. જી. એલ.) અને ગ્લોબલ જેમ લેબ્સ (જી. જી. એલ.) સહિત અન્ય સંસ્થાઓ આવા હીરાને તેમના પ્રાપ્ત સ્પષ્ટતા સ્તર સુધી પ્રમાણિત કરશે અને પ્રમાણપત્ર પર એ પણ જણાવશે કે હીરાની સ્પષ્ટતા વધી છે. ત્રીજા પ્રકારની પ્રયોગશાળાઓ આ હીરાને મૂળ સ્પષ્ટતાના સ્તરે પ્રમાણિત કરી શકે છે. આ દેખીતી સ્પષ્ટતાની અવગણના કરીને અને તેના બદલે હીરાને તેની મૂળ, પૂર્વ-સારવારની સ્પષ્ટતાને પ્રતિબિંબિત કરતી શ્રેણી સોંપીને કોઈપણ સારવાર લાભ આપે છે. આનાથી ઘણો હોબાળો થયો છે, કારણ કે આ અસ્થિભંગથી ભરેલા હીરાને હીરાના પ્રમાણપત્રના પરંપરાગત ક્ષેત્રની બહાર મૂકે છે, જે 'મોટે ભાગે કુદરતી' હીરા તરીકે તેમની કાયદેસરતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. સ્પષ્ટતા-ઉન્નત ડાયમંડ ગ્રેડિંગની આ માંગને કારણે નવી પ્રયોગશાળાઓની રચના થઈ છે, અથવા હાલની પ્રયોગશાળા પ્રક્રિયાઓમાં સુધારા થયા છે, જેમાં તેમના નિયમિત અહેવાલોમાં કોઈપણ સ્પષ્ટતા વૃદ્ધિ પ્રક્રિયાઓ (ડ્રિલિંગ, અસ્થિભંગ ભરવા) સંબંધિત ટિપ્પણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી આ વેપારની માન્યતામાં વધારો થયો છે. રંગ વૃદ્ધિ સામાન્ય રીતે હીરાના રંગને કૃત્રિમ રીતે બદલવા માટે ત્રણ મુખ્ય પદ્ધતિઓ છેઃ ઉચ્ચ-ઊર્જા ઉપપરમાણ્વિક કણો સાથે ઇરેડિયેશન; પાતળી ફિલ્મો અથવા કોટિંગ્સનો ઉપયોગ; અને ઉચ્ચ દબાણ અને ઉચ્ચ તાપમાન (એચ. પી. એચ. ટી.) નો સંયુક્ત ઉપયોગ. જો કે, તાજેતરના પુરાવા છે કે અસ્થિભંગ ભરવાનો ઉપયોગ માત્ર સ્પષ્ટતા સુધારવા માટે જ થતો નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ રંગને વધુ ઇચ્છનીય રંગમાં બદલવા માટે પણ થઈ શકે છે. પ્રથમ બે પદ્ધતિઓ ફક્ત રંગમાં ફેરફાર કરી શકે છે, સામાન્ય રીતે રંગહીન કેપ શ્રેણીના પથ્થરને (હીરાના ભૌતિક ગુણધર્મોઃ રચના અને રંગ જુઓ) વધુ ઇચ્છનીય ફેન્સી-રંગીન પથ્થરમાં ફેરવવા માટે. કારણ કે કેટલીક ઇરેડિયેશન પદ્ધતિઓ માત્ર પાતળા રંગની "ત્વચા" ઉત્પન્ન કરે છે, તે હીરા પર લાગુ કરવામાં આવે છે જે પહેલેથી જ કાપવામાં અને પોલિશ્ડ હોય છે. તેનાથી વિપરીત, એચ. પી. એચ. ટી. સારવારનો ઉપયોગ ખરબચડા અથવા કાપેલા હીરામાંથી રંગને સુધારવા અને દૂર કરવા માટે થાય છે-પરંતુ આ રીતે માત્ર અમુક હીરાની જ સારવાર કરી શકાય છે. કિરણોત્સર્ગ અને એચ. પી. એચ. ટી. સારવાર સામાન્ય રીતે કાયમી હોય છે કારણ કે તે દાગીનાના ઉપયોગની સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં ઉલટાવી શકાશે નહીં, જ્યારે પાતળી ફિલ્મો અસ્થાયી હોય છે. કિરણોત્સર્ગ સર વિલિયમ ક્રૂક્સ, એક રત્ન ચાહક તેમજ રસાયણશાસ્ત્રી અને ભૌતિકશાસ્ત્રી, હીરાના રંગ પર કિરણોત્સર્ગની અસરો શોધનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતા જ્યારે 1904 માં તેમણે રેડિયમ ક્ષારનો ઉપયોગ કરીને શ્રેણીબદ્ધ પ્રયોગો હાથ ધર્યા હતા. રેડિયમ મીઠામાં ઢંકાયેલા હીરા ધીમે ધીમે ઘેરા લીલા રંગમાં ફેરવાઈ ગયા હતા; આ રંગ ડાઘા પટ્ટામાં સ્થાનિક હોવાનું જણાયું હતું, અને તે પથ્થરની સપાટીથી આગળ ઘૂસી શક્યું ન હતું. રેડિયમ દ્વારા આલ્ફા કણોનું ઉત્સર્જન જવાબદાર હતું. કમનસીબે રેડિયમ ટ્રીટમેન્ટે પણ હીરાને ખૂબ જ કિરણોત્સર્ગી બનાવી દીધો, જેથી તે પહેરવા યોગ્ય ન હતો. આ રીતે સારવાર કરાયેલ હીરાનું ઓક્ટાહેડ્રોન ક્રૂક્સ દ્વારા 1914માં બ્રિટિશ મ્યુઝિયમને દાનમાં આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તે આજે પણ છેઃ તેણે ન તો તેનો રંગ ગુમાવ્યો છે અને ન તો કિરણોત્સર્ગી. હાલમાં હીરાને ચાર રીતે સુરક્ષિત રીતે વિકિરિત કરવામાં આવે છેઃ સાયક્લોટ્રોન દ્વારા પ્રોટોન અને ડ્યુટેરોન તોપમારો; કોબાલ્ટ-60ના સંપર્ક દ્વારા ગામા કિરણોની તોપમારો; પરમાણુ રિએક્ટરના થાંભલાઓ દ્વારા ન્યુટ્રોન તોપમારો; અને વેન ડી ગ્રાફ જનરેટર દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન તોપમારો. આ ઉચ્ચ-ઊર્જા કણો ભૌતિક રીતે હીરાના સ્ફટિક જાળીને બદલી નાખે છે, કાર્બન પરમાણુઓને સ્થાનની બહાર ફેંકી દે છે અને રંગ કેન્દ્રો ઉત્પન્ન કરે છે. કિરણોત્સર્ગી હીરા સારવાર પછી લીલા, કાળા અથવા વાદળી રંગના હોય છે, પરંતુ મોટાભાગના તેમના રંગને પીળો, નારંગી, કથ્થઈ અથવા ગુલાબી રંગના તેજસ્વી રંગોમાં વધુ સંશોધિત કરવા માટે એનેલ કરવામાં આવે છે. એનીલિંગ પ્રક્રિયા વ્યક્તિગત કાર્બન અણુઓની ગતિશીલતામાં વધારો કરે છે, જેનાથી ઇરેડિયેશન દરમિયાન સર્જાયેલી કેટલીક જાળીની ખામીઓને સુધારી શકાય છે. અંતિમ રંગ હીરાની રચના અને એનીલિંગના તાપમાન અને લંબાઈ પર આધારિત છે. સાયક્લોટ્રોન્ડ હીરામાં સપાટીના સ્તર સુધી મર્યાદિત લીલોથી વાદળી-લીલો રંગ હોય છેઃ પીળો અથવા નારંગી રંગ પેદા કરવા માટે તેમને પછીથી 800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી એનેલ કરવામાં આવે છે. તેઓ સારવાર પછી માત્ર થોડા કલાકો માટે કિરણોત્સર્ગી રહે છે, અને સારવારની દિશાત્મક પ્રકૃતિ અને પથ્થરોના કાપને કારણે, રંગ અલગ ઝોનમાં આપવામાં આવે છે. જો પથ્થરને પેવેલિયન (પીઠ) દ્વારા સાયક્લોટ્રોન કરવામાં આવ્યો હોય, તો પથ્થરના મુગટ (ટોચ) દ્વારા ઘાટા રંગની લાક્ષણિકતા "છત્ર" જોવા મળશે. જો પથ્થરને તાજ દ્વારા સાયક્લોટ્રોન કરવામાં આવ્યો હોય, તો કમરપટ (રિમ) ની આસપાસ કાળી વીંટી જોવા મળે છે. બાજુથી સારવાર કરાયેલા પથ્થરોમાં એક અડધો રંગ બીજા કરતાં ઊંડો હશે. સાયક્લોટ્રોન સારવાર હવે અસામાન્ય છે. ગામા કિરણોની સારવાર પણ અસામાન્ય છે, કારણ કે તે સૌથી સલામત અને સૌથી સસ્તી ઇરેડિયેશન પદ્ધતિ હોવા છતાં, સફળ સારવારમાં ઘણા મહિનાઓ લાગી શકે છે. ઉત્પન્ન થતો રંગ વાદળીથી વાદળી-લીલો હોય છે જે આખા પથ્થરમાં પ્રવેશ કરે છે. આવા હીરાને વેચવામાં આવતા નથી. વાદળી રંગ કેટલીકવાર કુદરતી પ્રકાર IIb હીરાની નજીક પહોંચી શકે છે, પરંતુ બંનેને તેના અર્ધવાહક ગુણધર્મો દ્વારા અલગ પાડવામાં આવે છે. મોટાભાગના ઇરેડિયેટેડ હીરાની જેમ, મોટાભાગના ગામા કિરણોથી સારવાર કરાયેલા હીરા મૂળરૂપે પીળા રંગના હતા; વાદળી રંગ સામાન્ય રીતે આ રંગ દ્વારા સુધારવામાં આવે છે, પરિણામે દૃશ્યમાન લીલા રંગની કાસ્ટ થાય છે. બે સૌથી સામાન્ય ઇરેડિયેશન પદ્ધતિઓ ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન બોમ્બાર્મેન્ટ છે. પહેલાની સારવાર લીલોથી કાળો રંગ ઉત્પન્ન કરે છે જે આખા પથ્થરમાં પ્રવેશ કરે છે, જ્યારે પછીની સારવાર વાદળી, વાદળી-લીલો અથવા લીલો રંગ ઉત્પન્ન કરે છે જે માત્ર 1 મીમી ઊંડાણમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પથ્થરોને જોડવાથી (ન્યુટ્રોન-બોમ્બર્ડ પથ્થરો માટે 500-900 °C અને ઇલેક્ટ્રોન-બોમ્બર્ડ પથ્થરો માટે 500-1200 °C) નારંગી, પીળો, કથ્થઈ અથવા ગુલાબી રંગ ઉત્પન્ન થાય છે. વાદળીથી વાદળી-લીલા પથ્થરો કે જે એનેલ કરવામાં આવતા નથી તે કુદરતી પથ્થરોથી ગામા કિરણોથી સારવાર કરાયેલા પથ્થરોની જેમ જ અલગ પડે છે. એનીલિંગ પહેલાં, લગભગ તમામ ઇરેડિયેશન હીરામાં લાક્ષણિક શોષણ સ્પેક્ટ્રમ હોય છે, જેમાં 741 એનએમ પર દૂરના લાલ રંગમાં એક બારીક રેખા હોય છે-આ જીઆર 1 રેખા તરીકે ઓળખાય છે અને તેને સામાન્ય રીતે સારવારનો મજબૂત સંકેત માનવામાં આવે છે. અનુગામી એનિલિંગ સામાન્ય રીતે આ રેખાને નષ્ટ કરે છે, પરંતુ ઘણી નવી રેખાઓ બનાવે છે; આમાંથી સૌથી વધુ સ્થિર 595 એનએમ પર છે. કેટલાક વિકિરિત હીરા સંપૂર્ણપણે કુદરતી હોય છે. એક પ્રખ્યાત ઉદાહરણ ડ્રેસ્ડેન ગ્રીન ડાયમંડ છે. આ કુદરતી પથ્થરોમાં રંગ નાના પેચોના સ્વરૂપમાં "કિરણોત્સર્ગ બર્ન્સ" દ્વારા આપવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે માત્ર ત્વચાની ઊંડાણમાં, જેમ કે રેડિયમ-સારવાર કરેલા હીરામાં થાય છે. કુદરતી રીતે વિકિરિત હીરામાં પણ GR1 રેખા હોય છે. સૌથી મોટો જાણીતો ઇરેડિયેટેડ હીરા દીપડેન છે. કોટિંગ્સ જ્યોર્જિયન અને વિક્ટોરિયન યુગ દરમિયાન રત્નોના પેવેલિયન (પાછળના) સપાટી પર રંગીન ટીનફોઇલનો ઉપયોગ સામાન્ય પ્રથા હતી; આ પ્રથમ સારવાર હતી-કટીંગ અને પોલિશિંગ સિવાય-હીરા પર લાગુ કરવામાં આવી હતી. વરખ હીરાને બંધ-પીઠના દાગીનાની સેટિંગ્સમાં માઉન્ટ કરવામાં આવે છે, જે તેમની શોધને સમસ્યારૂપ બનાવી શકે છે. વિસ્તૃતીકરણ હેઠળ, જ્યાં વરખ ફાટી ગઈ હોય અથવા દૂર થઈ ગઈ હોય તેવા વિસ્તારો ઘણીવાર જોવા મળે છે; પથ્થર અને વરખ વચ્ચે દાખલ થયેલ ભેજ પણ અધોગતિ અને અસમાન રંગનું કારણ બને છે. તેના પ્રાચીન દરજ્જાને કારણે, જૂના દાગીનામાં વરખ હીરાની હાજરી તેના મૂલ્યને ઘટાડશે નહીં. આધુનિક સમયમાં, વધુ સુસંસ્કૃત સપાટીના કોટિંગ્સ વિકસાવવામાં આવ્યા છે; તેમાં વાયોલેટ-વાદળી રંગો અને કેમેરા લેન્સ પર મેગ્નેશિયમ ફ્લોરાઇડ કોટિંગ જેવી વેક્યૂમ-શટર ફિલ્મો શામેલ છે. આ કોટિંગ્સ પીળા રંગના હીરાના સ્પષ્ટ રંગને અસરકારક રીતે સફેદ કરે છે, કારણ કે બે રંગો પૂરક છે અને એકબીજાને રદ કરવા માટે કાર્ય કરે છે. સામાન્ય રીતે માત્ર હીરાના મંડપ અથવા કમરપટ વિસ્તારમાં જ લાગુ કરવામાં આવે છે, આ કોટિંગ્સ શોધવાની સૌથી મુશ્કેલ સારવારોમાંની એક છે-જ્યારે રંગોને ગરમ પાણી અથવા આલ્કોહોલમાં સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે, ત્યારે વેક્યૂમ-કપાયેલી ફિલ્મોને દૂર કરવા માટે સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં ડૂબકીની જરૂર પડે છે. જ્યાં હવાના પરપોટા ફસાયેલા હોય તેવા ઊભા વિસ્તારોની હાજરી દ્વારા અને જ્યાં કોટિંગને ઉઝરડા કરવામાં આવ્યું હોય તેવા ઘસાઈ ગયેલા વિસ્તારો દ્વારા ઉચ્ચ વિસ્તૃતીકરણ હેઠળ ફિલ્મો શોધી શકાય છે. જ્યાં સુધી જાહેર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આ સારવારોને કપટપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. અન્ય કોટિંગ ટ્રીટમેન્ટ હીરાના સિમ્યુલેન્ટની સપાટી પર કૃત્રિમ હીરાની પાતળી ફિલ્મ લાગુ કરે છે. આ સિમ્યુલેટેડ હીરાને વાસ્તવિક હીરાની ચોક્કસ લાક્ષણિકતાઓ આપે છે, જેમાં ઘસારો અને ખંજવાળ સામે વધુ પ્રતિકાર, વધુ થર્મલ વાહકતા અને ઓછી વિદ્યુત વાહકતા સામેલ છે. જ્યારે પહેરવાનો પ્રતિકાર એ આ તકનીકનો કાયદેસર ધ્યેય છે, ત્યારે કેટલાક લોકો પરંપરાગત માધ્યમો દ્વારા હીરાના સિમ્યુલેન્ટ્સને શોધવાનું વધુ મુશ્કેલ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે, જે નકલી હીરાને વાસ્તવિક તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય તો કપટપૂર્ણ હોઈ શકે છે. ઉચ્ચ દબાણ ઉચ્ચ તાપમાનની સારવાર ભુરો શરીરનો રંગ ધરાવતા રત્ન-ગુણવત્તાવાળા પથ્થરોની નાની સંખ્યામાં એચ. પી. એચ. ટી. સારવાર દ્વારા તેમનો રંગ નોંધપાત્ર રીતે હળવો થઈ શકે છે અથવા સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ શકે છે, અથવા હીરાના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, હાલના રંગને વધુ ઇચ્છનીય સંતૃપ્તિમાં સુધારી શકે છે. આ પ્રક્રિયા જનરલ ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા 1999માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. રંગહીન બનવા માટે ગણવામાં આવતા હીરા બધા પ્રકાર IIa છે અને તેમના લગ્ન રંગને સ્ફટિક વૃદ્ધિ દરમિયાન ઊભી થયેલી માળખાકીય ખામીઓને આભારી છે, જેને પ્લાસ્ટિકની વિકૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેના બદલે ઇન્ટર્સ્ટિશલ નાઇટ્રોજન અશુદ્ધિઓને બદલે, જેમ કે ભૂરા રંગના મોટાભાગના હીરામાં થાય છે. એચ. પી. એચ. ટી. સારવાર આ વિકૃતિઓને સુધારવા માટે માનવામાં આવે છે, અને આમ પથ્થરને સફેદ કરે છે. (આ કદાચ ખોટો નિષ્કર્ષ છે, સંશોધકોમાંના એકના જણાવ્યા અનુસાર સ્થિર ખાલી જગ્યાના વિનાશને કારણે સફેદ પડવું). પ્રકાર આઇએ હીરા, જેમાં ક્લસ્ટરોમાં હાજર નાઇટ્રોજન અશુદ્ધિઓ હોય છે જે સામાન્ય રીતે શરીરના રંગને અસર કરતી નથી, તેમનો રંગ પણ એચપીએચટી દ્વારા બદલી શકાય છે. કેટલાક કૃત્રિમ હીરાને તેમના ઓપ્ટિકલ ગુણધર્મોમાં ફેરફાર કરવા માટે એચ. પી. એચ. ટી. સારવાર પણ આપવામાં આવી છે અને આમ તેમને કુદરતી હીરાથી અલગ પાડવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. એચ. પી. એચ. ટી. પ્રક્રિયામાં 70,000 વાતાવરણ સુધીનું દબાણ અને 2,000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ (3,632 ડિગ્રી ફેરનહીટ) સુધીનું તાપમાન વપરાય છે. 1999માં પણ, હીરાના સંશ્લેષણમાં પ્રગતિ માટે જાણીતા ઔદ્યોગિક હીરાના યુ. ટી. ઉત્પાદક, પ્રોવો, નોવાટેકે આકસ્મિક રીતે શોધ્યું કે હીરાનો રંગ એચ. પી. એચ. ટી. પ્રક્રિયા દ્વારા બદલી શકાય છે. કંપનીએ આ પ્રક્રિયાનું માર્કેટિંગ કરવા માટે નોવા ડાયમન્ડ, ઇન્ક. ની રચના કરી હતી. કુદરતી પથ્થરો પર ગરમી અને દબાણ લાગુ કરીને, નોવા ડાયમંડ ભુરો પ્રકાર I હીરાને હળવા પીળા, લીલાશ પડતા પીળા અથવા પીળાશ પડતા લીલા રંગમાં ફેરવી શકે છે; પ્રકાર IIa હીરાને ઘણા રંગ ગ્રેડ દ્વારા સુધારી શકે છે, સફેદ પણ કરી શકે છે; પીળા પ્રકાર I હીરાનો રંગ તીવ્ર બનાવી શકે છે; અને કેટલાક વાદળીશ પડતા ગ્રે પ્રકાર I અને પ્રકાર IIb રંગહીન બનાવી શકે છે (જોકે કેટલાક કિસ્સાઓમાં કુદરતી વાદળીશ પડતા ગ્રે હીરાને વધુ મૂલ્યવાન છોડી દેવામાં આવે છે, કારણ કે વાદળી એક અત્યંત ઇચ્છિત રંગ છે). જો કે, 2001માં, નોવા ડાયમોન્ડે એચ. પી. એચ. ટી. રત્નનો વ્યવસાય છોડી દીધો હતો, કારણ કે કંપનીના નેતા, ડેવિડ હોલ, વેપારીઓની ખોટી પ્રથાઓ તરીકે ઓળખાતા હતા. દેખીતી રીતે, ડીલરો નોવા ડાયમંડ ઉન્નત રત્નોને કુદરતી રીતે રંગીન ગણાવી રહ્યા હતા, અને કંપનીએ આ છેતરપિંડીમાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એચ. પી. એચ. ટી. પથ્થરોની નિશ્ચિત ઓળખ સારી રીતે સજ્જ રત્નશાસ્ત્રીય પ્રયોગશાળાઓ પર છોડી દેવામાં આવે છે, જ્યાં ફ્યુરિયર-ટ્રાન્સફોર્મ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (એફ. ટી. આઈ. આર.) અને રમન સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીનો ઉપયોગ શંકાસ્પદ હીરાના દૃશ્યમાન અને ઇન્ફ્રારેડ શોષણનું વિશ્લેષણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જેથી લાક્ષણિક શોષણ રેખાઓ શોધી શકાય, જેમ કે ઊંચા તાપમાનના સંપર્કમાં આવવાનું સૂચક. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર હેઠળ જોવા મળતા સૂચક લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ આંતરિક દાણાદાર (પ્રકાર IIa); આંશિક રીતે સાજા થયેલા પીંછા; ધૂંધળા દેખાવ; સમાવેશની આસપાસ કાળી તિરાડો; અને મણકા અથવા હિમાચ્છાદિત કમરપટ. જનરલ ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા તેમના રંગને દૂર કરવા માટે સારવાર કરાયેલા હીરાને તેમના કમરપટ પર લેસર શિલાલેખો આપવામાં આવે છેઃ આ શિલાલેખો "GE POL" વાંચે છે, જેમાં "POL" એ પેગાસસ ઓવરસીઝ લિમિટેડ માટે વપરાય છે, જે એક ભાગીદાર પેઢી છે. આ શિલાલેખને દૂર કરવો શક્ય છે, તેથી તેની ગેરહાજરી કુદરતી રંગની વિશ્વસનીય નિશાની ન હોઈ શકે. જો કે તે કાયમી છે, એચ. પી. એચ. ટી. સારવાર વેચાણ સમયે ખરીદનારને જાહેર કરવી જોઈએ. હીરાના હીરાના રંગમાં બ્રાઉન હીરાના સ્ફટિકશાસ્ત્રીય ખામીઓ પણ જુઓ ડાયમંડ કટ હીરાના સામગ્રી ગુણધર્મો ફૂટનોટ્સ સંદર્ભો ઓ 'ડોનાઘ્યુ, માઇકલ અને જોયનર, લુઇસ (2003). રત્નોની ઓળખ, પૃષ્ઠ. 28-35. બટરવર્થ-હેઇનમેન, ગ્રેટ બ્રિટન. પીટર જી. (1999) વાંચો. જેમોલોજી (બીજી આવૃત્તિ. ), pp. 167-170. બટરવર્થ-હેઇનમેન, ગ્રેટ બ્રિટન. વેબસ્ટર, રોબર્ટ અને રીડ, પીટર જી. (એડ.) (2000). રત્નોઃ તેમના સ્રોતો, વર્ણન અને ઓળખ (5મી આવૃત્તિ. ), પીપી. 683-684,692-696. બટરવર્થ-હેઇનમેન, ગ્રેટ બ્રિટન. કોલિન્સ એ. ટી., કોનોર એ., લી સી. એચ., શરીફ એ. અને સ્પીયર પી. એમ. (2005). પ્રકાર-1 હીરામાં ઓપ્ટિકલ કેન્દ્રોનું ઉચ્ચ તાપમાનનું એનીલિંગ. જે. એપલ. ફિઝ. 97 083517 (2005). વૃદ્ધિ